http://journal2.um.ac.id/index.php/jpse EISSN: 2541-2485

## JPSE
(Journal of Physical Science and Engineering)
Pengaruh  Fraksi  Nano  (TiO 2 :SnO 2 )  Terhadap  Struktur  dan Efisiensi DSSC TiO 2 :SnO 2 / β -karoten/FTO
B  Zaini 1 ,  S  Maryam 1 ,  S  E  I  Suryani 1 ,  S  W  Himmah 1 ,  Z  Nurdiana 1 ,  S Solehudin 1 , T Suprayogi 1 , S Sunaryono 1,2 , M Diantoro 1,2*
1. Jurusan  Fisika,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas  Negeri  Malang, Malang, 65115, Indonesia.
2. Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, Malang, 65115, Indonesia.
*E-mail: markus.diantoro.fmipa@um.ac.id

## 1. Pendahuluan
Energi merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Energi juga merupakan bagian isu yang paling penting di seluruh dunia [1]. Salah satu kebutuhan energi yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia ialah energi listrik [2], [3]. Beberapa contoh energi listrik yang sedang dikembangkan  para  ilmuan  diantaranya solar  cell,  supercapacitor dan  gabungan solar-supercap . Salah  satu  sumber  energi  yang  jumlahnya  tidak  terbatas  adalah  energi  matahari,  matahari menyediakan sekitar 120.000 terawatt ke permukaan bumi yang setara dengan enam ribu kali tingkat konsumsi  energi  dunia  saat  ini  [4].  Perangkat  konversi  energi  matahari  menjadi  energi  listrik  salah satunya dengan membentuk solar sel.

## Received
19 Maret 2018
Revised 16 April 2018
Accepted for Publication 26 November 2019 Published
28 Februari 2020
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License .

## Abstract
The use of renewable energy based on solar energy has been developed in recent years in the form of solar cells, especially DSSC. SnO 2 semiconductor has the largest band gap of 3,6 eV and  TiO 2 in  anatase  and  rutile  has  a  value  of  3,2  and  3,0  eV.  SnO 2 and  TiO 2 have  some similarities in electronic and structural properties. In this study, the formation of TiO 2 /SnO 2 composites was performed using variations Wt% of TiO 2 100%, 97%, 94%, 88%, and 85%. We used coprecipitation techniques for TiO 2 nanoparticles (NP), while sol gel for SnO NP. The analysis of XRD data showed that TiO 2 NP match with anatase structure with grain size of 8,89 nm and 28 nm for SnO 2 NP. We also found that efficiency increases with increasing mass of TiO 2 . The maximum efficiency value was noted at 100% TiO 2 is 0,18%.
Keywords : DSSC, β -charoten, TiO 2 -SnO 2 composite.

## Abstrak
Penggunaan  energi  terbarukan  berbasis  energi  matahari  banyak  dikembangkan  dalam beberapa  tahun  terakhir  berupa  solar  sel  khususnya  dalam  bentuk  DSSC.  Semikonduktor SnO 2 memiliki band gap yang paling besar yaitu 3,6 eV dan TiO 2 dalam bentuk anatase dan rutile memiliki nilai 3,2 dan 3,0 eV. SnO 2 dan TiO 2 memiliki beberapa kemiripan pada sifat elektronik dan struktural.  Pada  penelitian ini,  pembentukan komposit TiO 2 /SnO 2 dilakukan dengan  menggunakan  variasi  Wt%  massa  TiO 2 100%,  97%,  94%,  88%,  dan  85%.  Kami menggunakan  teknik  kopresipitasi  untuk  nanopartikel  (NP)  TiO 2 ,  sedangkan  sol  gel  untuk NP SnO 2 . Analisis data XRD menunjukkan NP TiO 2 sesuai dengan struktur anatase dengan ukuran butir 8,89 nm dan 28 nm untuk NP SnO 2 . Kami temukan bahwa efisiensi meningkat dengan bertambahnya massa TiO 2 . Nilai efisiensi maksimum tercatat pada 100% TiO 2 yaitu 0,18%.
Kata Kunci : DSSC, β -karoten, komposit TiO 2 -SnO 2 .
Prinsip dasar solar cell ini merupakan teknologi yang menggunakan suatu material yang dapat menyerap  cahaya  dan  mengonversinya  menjadi  energi  listrik  [3],  [5]. Solar  cell memiliki  berbagai jenis,  seperti perovskite high  fluoroscence dan organic  green  technology atau Dye-Sentisized  Solar Cell (DSSC) [5],  [6].  DSSC  memiliki  beberapa  bagian  yaitu  fotoanoda, dye dan counter elektroda. Fotoanoda umumnya berasal dari bahan semikonduktor karena sifat yang penting dari semikonduktor untuk  dijadikan  sebagai  fotoanoda  adalah  nilai band  gap .  Bahan  semikonduktor  dengan band  gap relatif besar yakni ZnO (3,3 eV) atau TiO 2 (3,4 eV) sehingga kedua bahan ini cocok untuk dijadikan fotoanoda  pada  DSSC.  Banyak  metode  sintesis  telah  digunakan  untuk  membuat  TiO 2 nanopartikel diantaranya sol-gel , hydrothermal , solvothermal dan lainnya [7].
Semikonduktor  mampu  menyerap  foton  dari  cahaya  pada  rentang  utraviolet,  sedangkan  sinar matahari lebih banyak pada daerah cahaya tampak, oleh karena itu, semikonduktor perlu disesuaikan bandgap nya  agar  dapat  menyerap  cahaya  pada  rentang  cahaya  tampak,  salah  satunya  dengan memberikan dye (pewarna  organik).  Pemberian dye akan  menyesuaikan  nilai band  gap semikonduktor  agar  dapat  menyerap  cahaya  dalam  rentang  cahaya  tampak.  Tipe dye yang  biasa digunakan dalam DSSC yaitu klorofil, β -karoten diantara bahan ini, β -karoten memiliki keunggulan digunakan  sebagai  saluran  transportasi  muatan. Band  gap TiO 2 dan  semikonduktor  tipe-n  intrinsik, telah  banyak  diteliti  sebagai  sensor  gas  NO 2 [8].  Struktur  paling  atas  dari  DSSC  adalah  elektroda counter yaitu adalah salah satu komponen sel surya tak terpisahkan yang sangat peka (DSSCs), bagian DSSC yang mengatalisis pengurangan injeksi elektron I 3 - ke I - [9].
DSSC juga terinspirasi oleh  mekanisme transfer energi dan elektron dalam fotosintesis alami dan  emulsi  perak  halida  yang  mengandung  zat  warna  yang  digunakan  untuk  fotografi  [10].  DSSC memberikan konversi energi matahari dengan efisiensi melebihi 12% menggunakan TiO 2 mesopori 10 μm,  berdasarkan    pewarna  organik  sebagai sensitizer dan  kobalt  sebagai  elektrolit  [8].  Pewarna berbasis  Rutenium  seperti  N3,  N719  adalah sensitizer berperforma  terbaik  untuk  DSSC  dalam  hal stabilitas dan efisiensinya dalam mengubah energi matahari menjadi listrik yang dapat melebihi 11% di bawah kondisi uji standar [11], [12]. Nanopartikel TiO 2 anatase mesopori telah digunakan secara luas  sebagai  fotoanoda  di  DSSC  karena    mempunyai  luas  permukaan  tinggi  [13],  [14]  dan menghasilkan tingkat konversi energi listrik sebesar ~13% [15].
DSSC  mempunyai  keunggulan  pada  fabrikasi  yang  mudah  dan  efisiensi  konversi  daya  yang menjanjikan  [5],  [16],  [17].  Dalam  beberapa  penelitian,  disebutkan  bahwa  pewarna  berbasis ruthenium  seperti  N3  [18],  N719  merupakan sensitizer yang  baik.  Namun,  penggunaan  ruthenium sangat  rumit,  biaya  mahal,  dan  mengandung  logam  berat  yang  dapat  mencemari  lingkungan  [18]– [20].    Penelitian  sebelumnya  tentang  DSSC  mesoporus  Fe 2 O 3 -TiO 2 menghasilkan  efisiensi  rendah yaitu ~3.0 %. SnO 2 memiliki stabilitas terhadap sinar UV karena band gap 3.6 lebih besar dari TiO 2 sebesar 3.2  eV  [15].  Penelitian  lainnya  jua  menyatakan  bahwa  SnO 2 murni  menunjukkan  hasil photovoltage rendah.  Namun  DSSC  dengan  bahan  komposit  nano  TiO 2 /SnO 2 belum  banyak dilaporkan.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  solar  sel  yang  mengkaji  tentang bagaimana pengaruh fraksi nano TiO 2 /SnO 2 .

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  diawali  dengan  sintesis  nano  partikel  TiO 2 dan  SnO 2 .  Kedua  nano  partikel  disintesis melalui teknik berbeda. Nano partikel TiO 2 disintesis dari bahan TiCl 3 (99% sigma aldrich ), HCl dan NH 3 menggunakan  metode  kopresispitasi.  Nanopartikel  SnO 2 disintesis  dari  SnCl 2 (99% sigma aldrich ) menggunakan metode sol-gel . Larutan untuk membuat pasta yang digunakan adalah sodium dedocyl sulfat (SDS), PEG-6000, aquades , dan asetil aseton. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah FTO sebagai substrat, β -karoten digunakan sebagai dye dan larutan elektrolit dibuat menggunakan KI, I 2 dan  PEG-4000. Dye yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah β -karoten.  Kemudian  membuat pasta TiO 2 , SnO 2 dan komposit TiO 2 /SnO 2 yang digunakan sebagai fotoanoda dalam DSSC sebelum dilapiskan pada substrat FTO glass .
Film  komposit  TiO 2 /SnO 2 /FTO  yang  telah  dideposisikan  dengan  metode screen  printing selanjutnya  dicelupkan  pada  larutan dye  β -karoten.  Kemudian  pelapisan  bahan  katalis  dengan menggunakan  karbon  dari  jelaga  api  lilin  yang  dideposisikan  pada  elektroda  lawan  FTO  dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan elektroda kerja. Selanjutnya kedua elektroda disusun menjadi susunan sandwich , pada salah satu elektroda ditetesi dengan larutan elektrolit KI.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah fraksi massa (wt%) nano partikel TiO 2 /SnO 2 dengan perbandingan 97/3, 94/6, 91/9, 88/12, dan 85/15 dalam sistem film komposit TiO 2 /SnO 2 dengan dye untuk device DSSC.
Untuk mengarakterisasi sifat dari sampel,digunakan beberapa metode karakterisasi yaitu XRD untuk  mengetahui  struktur  kristal  dari  fotoanoda  dan  menghitung  ukuran  partikel  serta  perangkat PECCELL untuk mengukur efisiensi sampel. Analisis hasil karakterisasi menggunakan softwar e HSP untuk mengetahui fase yang terbentuk, Rietica untuk mengetahui struktur kristalnya, dan Origin untuk menghitung ukuran kristal serta menampilkan data.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Struktur SnO 2 dan TiO 2
Berikut disajikan data XRD untuk sampel nano SnO 2 dan TiO 2
Gambar 1. Pola difraksi SnO 2 dan TiO 2 nanopartikel
Hasil dari analisis pola XRD untuk sampel SnO 2 dan TiO 2 ditampilkan pada Gambar 1. Secara umum kedua sampel adalah murni tanpa ada pengotor. Hal ini ditunjukkan dengan tidak munculnya puncak fase lain. SnO 2 hasil karakterisasi pola XRD mempunyai fase rutile dengan puncak pada sudut difraksi  2  =  26 o ,  37 o ,  38 o ,  42 o ,  dan  51 o .  Berdasarkan  perhitungan  menggunakan  rumus  Scherrer menggunakan software Origin diperoleh  ukuran  butir  sebesar  28  nm.  Hasil refinement Rietica diperoleh dengan Rp =19.84, Rwp = 25.99,  2 = 1.615 dengan grup ruang P4 2 /mnm . Parameter kisi kristal SnO 2 cocok dengan
dengan volume kristal 72.01 Parameter kisi yang dimiliki oleh SnO 2 hasil sintesis hampir sama dengan SnO 2 no COD 969007534 yaitu sebesar 3 . Struktur kristal yang dimiliki oleh SnO 2 adalah tetragonal dengan grup ruang.
Sampel TiO 2 menunjukkan fase anatase dengan puncak intensitas difraksi pada sudut 2  pada 10 o , 25 o , 37 o , 47 o , 53 o , dan 62 o . Pola puncak ini serupa dengan TiO 2 disintesis oleh [21]. Berdasarkan perhitungan  menggunakan  rumus  Scherrer  menggunakan software  Origin diperoleh  ukuran  butir sebesar  8,89  nm.  Hasil refinement Rietica diperoleh  dengan  Rp  =  19.20,  Rwp  =  26.66,  2 =  1.210 dengan  grup  ruang I4 1 /amd informasi  parameter  kisi  kristal
3 dengan volume  kristal  136.84 Parameter  kisi  yang  dimiliki  oleh  TiO 2 hasil  sintesis  menunjukkan  nilai yang cocok dengan TiO 2 no COD 1530151 yaitu sebesar .

## 3.2 Analisis Performa Solar Sel
Pengukuran  terhadap  performa  solar  sel  dilakukan  menggunakan Peccell  Solar  Simulator dan diperoleh beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas sel DSSC. Parameter performa solar sel ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai efisiensi masing-masing sampel digrafikkan dalam Gambar 2 dan bentuk kurva I-V ditunjukkan pada Gambar 3.
Berdasarkan  Tabel  1,  diperoleh  beberapa  besaran  yang  dapat  dijadikan  parameter  performa DSSC.  Agar  sumber  energi  ini  dapat  lebih  kompetitif  dengan  sumber  energi  lain,  maka  perlu terus diupayakan  peningkatan  efisiensinya.  Salah  satu  besaran  yang  menjadi  parameter  unjuk  kerja  sel surya  adalah  faktor  pengisian  ( Fill  Factor =  FF). Fill  Factor sel  surya  merupakan  besaran  tak berdimensi  yang  menyatakan  perbandingan  daya  maksimum  yang  dihasilkan  sel  surya  terhadap perkalian antara Voc dan Isc, menurut persamaan [1]
sc oc m m I V I V FF  (1)
dengan  V m =  tegangan  pada  titik  kerja  maksimum,  I m =  arus  pada  titik  kerja  maksimum,  V oc = tegangan rangkaian terbuka ( open circuit voltage ), I sc = arus hubung singkat ( short circuit current ). Semakin besar harga FF suatu sel surya, maka unjuk kerja sel surya tersebut semakin baik, dan akan memiliki  efisiensi  konversi  energi  yang  semakin  tinggi.  Berdasarkan  persamaan  (1)  besarnya  FF sangat tergantung pada nilai dari perkalian V oc dan I sc .
Tabel 1. Parameter performa sel
% TiO 2 I sc (mA) J sc (mA) cm^-2 V oc (V) Fill Factor Efficiency (%) Pmax (mW) I max (mA)  Rs (ohm) 100 0,065 0,218 0,882 0,537 0,17897 0,031 0,062 874,7117 97 0,063 0,252 0,802 0,467 0,16341 0,023 0,035 2985,013 94 0,046 0,185 0,888 0,554 0,15755 0,022 0,031 2388,087 88 0,040 0,162 0,708 0,404 0,11658 0,016 0,033 2653.418
88 90 92 94 96 98 100 0,00 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 Efisiensi % % TiO 2
Gambar 2. Persentase TiO 2 terhadap efisiensi
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 100 TiO 2 100% TiO 2 97% TiO 2 94% TiO 2 88% Gambar 3. Grafik I-V DSSC TiO 2 /SnO 2
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  diamati  nilai  efisiensi  dari  masing-masing  variasi,  kenaikan massa  TiO 2 berbanding  lurus  dengan  kenaikan  efisiensi  DSSC  yang  dihasilkan.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  TiO 2 memiliki  performa  yang  baik  untuk  dijadikan  fotoanoda  pada  DSSC. Pembentukan  komposit  TiO 2 /SnO 2 pada  penelitian  tidak  meningkatkan  nilai  efisiensi  pada  DSSC. Nilai  efisiensi  yang  ditunjukkan  pada  DSSC  dengan  fotoanoda  SnO 2 tanpa  TiO 2 sangat  kecil  yaitu 0,002% dan nilai ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan fotoanoda TiO 2 tanpa komposit yaitu sekitar 0,179%.
Gambar  3  menunjukkan  grafik  I-V  yang  dibentuk  dari  pengukuran.  Bentuk  grafik  yang diperoleh sesuai dengan grafik I-V DSSC hal ini mengindikasikan bahwa DSSC telah terbentuk. Dari keempat  grafik  dapat  diketahui  bahwa  nilai  beda  potensial  ( V )  sampel  berada  pada  rentang  0,65 hingga  0,85  Volt  dengan nilai rapat arus  0,15  mA  hingga  0,3  mA.  Dapat  dilihat  pada  sampel TiO 2 88%  nilai  beda  potensial  0,7  dengan  rapat  arus  0,17.  Sampel  TiO 2 94%  nilai  beda  potensial  0,19 dengan rapat arus 0,85. TiO 2 97% nilai beda potensial 0,25 dengan rapat arus 0,8. TiO 2 100% nilai beda potensial 0,23 dengan rapat arus 0,85. Semakin bertambahnya TiO 2 maka semakin tinggi beda potensial yang dihasilkan pada penelitian DSSC ini.

## 4 Kesimpulan
Material  foto  anoda  DSSC  pada  penelitian  ini  adalah  TiO 2 dan  SnO 2 ,  berdasarkan  hasil  analisis menggunakan software  Rietica dan Origin didapatkan  hasil  ukuran  butir  TiO 2 dan  SnO 2 masing- masing  8,89  nm  dan  28  nm.  Variasi  massa  TiO 2 /SnO 2 berpengaruh  terhadap  efisiensi  DSSC . Pada variasi massa, efisiensi meningkat dengan bertambahnya massa TiO 2 . Nilai efisiensi maksimum yang dihasilkan pada 100% TiO 2 yaitu 0,18%.

## Ucapan Terima Kasih
Sebagian dari  riset  ini  didanai  dari  hibah  Insinas  Pratama  dengan  nomor  kontrak: 21.8.23/UN32.14/LT/2017 atas nama Markus Diantoro.

## Daftar Rujukan
[1] R. Patel, J. A. Seo, J. H. Koh, J. H. Kim, and Y. S. Kang, “ Dye -sensitized solar cells employing amphiphilic poly (ethylene glycol) electrolytes,” J. Photochem. Photobiol. Chem. , vol. 217, no. 1, pp. 169–176, 2011.
[2] Y. Duan et al. , “A dye -sensitized solar cell having polyaniline species in each component with 3.1%-efficiency,” J. Power Sources , vol. 284, pp. 178–185, Jun. 2015.
[3] H. Li, C. Xie, Y. Liao, Y. Liu, Z. Zou, and J. Wu, “Characterization of Incidental Photon-to- electron  Conversion  Efficiency  (IPCE)  of  porous  TiO2/SnO2  composite  film,” J.  Alloys Compd. , vol. 569, pp. 88–94, Aug. 2013.
[4] S. Headley, “Youth studies Australia: an obituary,” Youth Stud. Aust. Online , vol. 32, no. 4, p. 1, 2013.
[5] J. Gong, K. Sumathy, Q. Qiao, and  Z. Zhou, “Review on dye -sensitized solar cells (DSSCs): Advanced techniques and research trends,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 68, pp. 234–246, Feb. 2017.
[6] G. Richhariya, A. Kumar, P. Tekasakul, and B. Gupta, “Natural dye s for dye sensitized solar cell: A review,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 69, pp. 705–718, Mar. 2017.
[7] R. Rahimi, M. M. Moghaddas, S. Zargari, and R. Rahimi, “Synthesis of Mesoporous V-TiO2 with  Different  Surfactants:  The  Effect  of  Surfactant  Type  on  Photocatalytic  Properties,”  in Advanced Materials Research , 2013, vol. 702, pp. 56–61.
[8] Y.  Gönüllü,  G.  C.  M.  Rodríguez,  B.  Saruhan,  and  M.  Ürgen,  “Improvement  of  gas  sensing performance of TiO2 towards NO2 by nano-tubular structuring,” Sens. Actuators B Chem. , vol. 169, pp. 151–160, 2012.
[9] L.  Wei et  al. ,  “Valence  Band  Edge  Shifts  and  Charge-transfer  Dynamics  in  Li-Doped  NiO Based p-type DSSCs,” Electrochimica Acta , vol. 188, pp. 309–316, Jan. 2016.
[10]  D. Yu, G. Zhu, S. Liu, B. Ge, and F. Huang, “Photocurrent activity of light-harvesting complex II  isolated  from  spinach  and  its  pigments  in dye -sensitized  TiO2  solar  cell,” Int.  J.  Hydrog. Energy , vol. 38, no. 36, pp. 16740–16748, Dec. 2013.
[11]  L.  K.  Singh  and  B.  P.  Koiry,  “Natural Dye s  and  their  Effect  on  Efficiency  of  TiO2  based DSSCs: a Comparative Study,” Mater. Today Proc. , vol. 5, no. 1, Part 2, pp. 2112–2122, Jan. 2018.
[12]  I. Zama, C. Martelli, and G. Gorni, “Preparation of TiO2 paste starting from organic colloidal suspension  for  semi-transparent  DSSC  photo-anode  application,” Mater.  Sci.  Semicond. Process. , vol. 61, pp. 137–144, Apr. 2017.
[13]  B.  Boro,  B.  Gogoi,  B.  M.  Rajbongshi,  and  A.  Ramchiary,  “Nano-structured  TiO2/ZnO nanocomposite  for dye -sensitized  solar  cells  application:  A  review,” Renew.  Sustain.  Energy Rev. , vol. 81, pp. 2264–2270, Jan. 2018.
[14]  M.  M.  S.  Sanad,  A.  E.  Shalan,  M.  M.  Rashad,  and  M.  H.  H.  Mahmoud,  “Plasmonic enhancement of low cost mesoporous Fe2O3-TiO2 loaded with palladium, platinum or silver for dye sensitized solar cells (DSSCs),” Appl. Surf. Sci. , vol. 359, pp. 315–322, Dec. 2015.
[15]  Q.  Wali,  Z.  H.  Bakr,  N.  A.  Manshor,  A.  Fakharuddin,  and  R.  Jose,  “SnO2–TiO2  hybrid nanofibers  for  efficient dye -sensitized  solar  cells,” Sol.  Energy ,  vol.  132,  pp.  395–404,  Jul. 2016.
[16]  F. Huang, D. Chen, Y. Chen, R. A. Caruso, and Y.-B. Cheng, “Mesoporous titania beads for flexible dye -sensitized solar cells,” J. Mater. Chem. C , vol. 2, no. 7, pp. 1284–1289, 2014.
[17]  M.  S.  Su’ait,  M.  Y.  A.  Rahman,  and  A.  Ahmad,  “Review  on  polymer  electrolyte  in dye - sensitized solar cells (DSSCs),” Sol. Energy , vol. 115, pp. 452–470, May 2015.
[18]  M.  Grätzel,  “Conversion  of  sunlight to  electric  power  by  nanocrystalline dye -sensitized  solar cells,” J. Photochem. Photobiol. Chem. , vol. 164, no. 1, pp. 3–14, Jun. 2004.
[19]  P. Karthika, S. Ganesan, and M. Arthanareeswari, “Low-cost synthesized organic compounds in  solvent  free  quasi-solid  state  polyethyleneimine,  polyethylene  glycol  based  polymer
electrolyte  for dye -sensitized  solar  cells  with  high  photovoltaic  conversion  efficiencies,” Sol. Energy , vol. 160, pp. 225–250, Jan. 2018.
[20]  M. Stuckelberger, R. Biron, N. Wyrsch, F.-J. Haug, and C. Ballif, “Review: Progress in solar cells from hydrogenated amorphous silicon,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 76, pp. 1497– 1523, Sep. 2017.
[21]  S. V. Ingale et al. , “TiO2-Polysulfone Beads for Use in Photo Oxidation of Rhodamine B,” Soft Nanosci. Lett. , vol. 2, no. 4, p. 67, 2012.